14 



J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



den Öfen fliessenden Schlacken ausgeführt. — Im Ganzen wurden 15 Ver- 

 suche ausgeführt; unter diesen mislangen zwei Versuche gänzlich (durch 

 Zerspringen des Pyrometers, bezw. des Pyrometer-Schützrohrs), und bei 

 ein Paar Versuchen hatte ich kleinere Malheurs; bei den übrigen ging 

 es aber vorzüglich. ^ 



Fig. 3- 



Zur näheren Erleuchtung beschreibe ich einen Schmelzversuch etwas 

 eingehender. 



Diopsid, Ca,MgSi.^ Oß. Einwäge ca. 16 Kg., berechnet als CaMgSi^O^ ^ 

 (mit höchstens 1.5 ^/o FeO). Ofentemperatur, in dem Tiegelstahlofen (nach 

 Siemens Regeneratorsystem) etwa 1550° (jedenfalls etwas oberhalb 1500°, 

 aber nicht so viel wie 1700°). — Nachdem der ganze Zusatz etwa V2 

 Stunde völlig geschmolzen war und man voraussetzen durfte, dass die 



Temperatur der Schmelze durch ihre ganze 

 Masse hindurch gleichförmig war, wurde der 

 Tiegel aus dem Ofen genommen, und zu 

 der Beobachtungsstelle getragen ; dann das 

 vorher in dem unteren Ende ungefähr zu 

 1200° erwärmte Pyrometer in die Schlacke 

 hineingesteckt; siehe Fig. 3. 



Um die Abkühlung etwas zu verlang- 

 samen, wurde um den Graphittiegel -^ ein 

 Ring von dünner Asbestpappe und um 

 diesen ein Ring von ganz dünnem, durch- 

 gelochtem Eisenblech gesetzt; und auf den 

 Tiegel wurde als Decke etwas Asbestpappe 

 gelegt. 



' Das Pyrometer wurde während der Versuche mehrmals von den Fabrikanten neu her- 

 gestellt oder repariert, dann auch mehrmals justiert. 



2 Ich kann nicht ganz gfenau angeben, wie viel in jedem Falle geschmolzen wurde; der 

 Tiegel wurde zuerst mit dem Hauptteil der Einwäge gefüllt; nachdem dieses nieder- 

 geschmolzen war, wurde nochmals etwas von der Mischung zugesetzt ; hierdurch ging 

 aber etwas von der Mischung verloren. Mit runder Zahl betrugen die Schmelzen: 



CaSiO^ 3.5 Kg. I {Ca,Mg)iSzs0^o ■ IQ Kg. 



CaMgSi^Og 16 » CaAlr^Si^Of. 20 « 



{Ca,Mg)St03,iCa: lAIg 15 » | Melilith 20 » 



3 Das Gewicht der angewandten Graphittiegel war bei den verschiedenen Versuchen — 

 mit Ausnahme des Crt'S/03 -Versuches — ganz klein verglichen mit der Silikateinwäge; 

 der Tiegel beeinflusst somit die Abkühlungszeiten der Silikate nur ganz unwesentlich — 

 Der Graphit hat auf den verschiedenen Temperatur-Intervallen annähernd dieselbe sp. 

 Wärme wie die Silikate. — Bei einigen der Versuche wurde die schmelzende Schlacke 

 in aus ganz dünnem eisernen Blech verfertigte Kasten gegossen. 



